Die Silikatschmelzcn. 213 



Bei Mischung 1 : 1 war Glas mit Magnetitausscheidungen 

 und Spuren von Albit gebildet, wobei Magnetit als Einschluß 

 das ältere Produkt ist. 



Beim dritten Versuche war nur Magnetit zur Abscheidung 

 gelangt. Der eutektische Punkt kann bei dem Verhältnisse 1 : 3 

 oder vielleicht 1 : 4 liegen und scheint für die Ausscheidungs- 

 folge nicht unbedingt maßgebend, da Magnetit zuerst sich aus- 

 scheidet. 



Mischungen von Augit und Labradorit. 



Da diese zwei Mineralien in petrographischer Hinsicht von 

 besonderer Wichtigkeit sind, wurden viele Mischungen aus- 

 geführt. Die Schmelzpunktsbestimmungen wurden im Horizontal- 

 ofen nach Methode III ausgeführt. Die angewandten Minerahen 

 waren Labradorit von Kiew und AugitkristaUe vom Monti Rossi. 



Die Schmelzpunkte von Labradorit und Augit wurden nach 

 drei Methoden nochmals bestimmt und nach den Angaben von 

 p. 208 das Mittel berechnet; als wahrscheinlichste Zahlen 

 ergeben sich für Labradorit 1210°, für Augit 1185°. 



Labradorit. 



\ 1 190° 

 Schmelzpunkt nach Methode III •, loon» 



\ 1200° 

 Schmelzpunkt nach Methode I j 101 a° 



i 1200° 



Schmelzpunkt nach Methode la < ^ 



'. 1215 



Schmelzpunkt nach Methode IV unter dem 



Mikroskop 1210° 



Augit. 



\ 1190° 

 Schmelzpunkt nach Methode III j i9nn° 



I 1 1 80° 

 Schmelzpunkt nach iMethode I j „ 



( 1180° 

 Schmelzpunkt nach Methode la -, <, 



' 11 y vj 



Schmelzpunkt nach Methode IV 1 185° 



Frühere Beobachtungen hatten für einen Augit von Monti 

 Rossi einen um 10° niedrigeren Wert ergeben, da jedoch kleine 



